Sintesis dan karakterisasi senyawa Sr x Ba 1-X Sno 3 (x = 0,00; 0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 0,90 dan 1,00) dengan metode keramik
[The synthesis and characterization of Sr x Ba 1-X Sno 3 (x = 0.00; 0.10; 0.25; 0.50; 0.75; 0.90 And 1.00) compounds using ceramic method]
M. Pranjoto Utomo, AK. Prodjosantoso, dan Regina Tutik Padmaningrum
Jurusan Pendidikan Kimia FMIPA UNY / email: pranjotoutomo@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sintesis dan karakterisasi senyawa Sr x Ba 1-x SnO 3 dengan metode  keramik.  Bahan  yang  digunakan  dalam  sintesis  senyawa  Sr x Ba 1-x SnO 3 (x  =  0;  0,1;  0,25  0,5;  0,75, 0,9  dan  1)  adalah  SnO 2 ,  BaCO 3 dan  SrCO 3 yang  dihitung  secara  stoikiometrik.  Kemudian  ketiga  bahan digerus,  dikalsinasi  secara  bertahap,  yaitu  dari  temperatur  700  °C  dan  800  °C  selama  6  jam,  900  °C  dan 1100 °C selama 12 jam. Senyawa hasil sintesis kemudian dikarakterisasi menggunakan Difraktometer Sinar- X  (XRD)  dan  Scanning  Electron  Microscopy  (SEM).  Data  hasil  pengukuran  dengan  XRD  diolah  dengan program  Origin  8.5  untuk  analisis  awal,  yaitu    mengetahui  adanya  pergeseran  puncak  pada  pola  difraksi, program Atoms 50 untuk melihat bentuk struktur dan program Rietica untuk mengetahui bidang refleksi (hkl) serta  untuk  menentukan  parameter  kisi  (a,b,  dan  c).    Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  senyawa Sr x Ba 1-x SnO 3 (x  =  0;  0,1;  0,25  0,5;  0,75,  0,9  dan  1)  dapat  disintesis  dengan  metode  keramik  dari  prekursor senyawa  BaSnO 3 ,  SrSnO 3 dan  SnO 2 .  Nilai  parameter  kisi  dari  senyawa  Sr x Ba 1-x SnO 3 (x  =  0;  0,1;  0,25  0,5; 0,75,  0,9  dan  1)  semakin  menurun  seiring  dengan  bertambahnya  komposisi  logam  (mol)  stronsium  (Sr) dalam senyawa tersebut. Selain itu, senyawa Sr x Ba 1-x SnO 3 hasil sintesis memiliki struktur  kubus.
Kata kunci: Sr x Ba 1-x SnO 3 , metode keramik, parameter kisi, struktur kubus

## Abstract
This research aims to study the synthesis and the characters of Sr x Ba 1-x SnO 3 compound with ceramic method. The precursors used to  produce the  Sr x Ba 1-x SnO 3 (x = 0.00; 0.10; 0.25; 0.50;  0.75; 0.90 dan  1.00) compound  were  SnO 2 ,  BaCO 3 and  SrCO 3 which  were  calculated  stoichiometrically.  Then,  all  of  the precursors was crushed calcined gradually at 700 o C and 800 o C during 6 hours, 900 o C and 1100 o C during 12  hours.  The  resulted    compound  was  characterized  by  using  X-Ray  Diffraction  (XRD)  and  Scanning Electron  Microscopy  (SEM).  The  results  of  XRD  measurement  were  analyzed  using  Origin  8.5  program  for preliminary analysis to know the peak shift in diffraction pattern,  Atom 50 program to look the structure form and  Rietica  program  to  know  reflecting  plane  (hkl)  and  to  determine  lattice  parameters  (a,  b  and  c).  The results show that Sr x Ba 1-x SnO 3 (x = 0.00; 0.10; 0.25;  0.50; 0.75;  0.90  dan 1.00)  could be synthesized using ceramic method from precursors of  BaSnO 3 , SrSnO 3 and SnO 2 . The value of lattice parameters from Sr x Ba 1- x SnO 3 (x = 0.00; 0.10; 0.25; 0.50; 0.75; 0.90 dan 1.00) compounds is decreased with the increasing of metal composition (mole) of strontium  (Sr) in the compounds. The synthesized Sr x Ba 1-x SnO 3 compound has cubic structure.
Keywords: Sr x Ba 1-x SnO 3 , ceramic method, lattice parameters, cubic structure
Pendahuluan Barium stanat (BaSnO 3 )
termasuk  kelompok  perovskit  yang memiliki  struktur  yang  serupa  dengan mineral  perovskit  CaTiO 3 .  Seperti senyawa  yang  mempunyai  rumus struktur  yang  dapat  digeneralisasikan sebagai  A 2+ B 4+ O 3 ,  dimana  A  adalah logam alkali tanah (golongan IIA) atau logam transisi dengan oksidasi +2 dan B  adalah  logam  transisi.    BaSnO 3 berwarna  kuning  pucat.  Temperatur sintering  diperkirakan  di  atas  1600°C. Sampel  yang  disintering  pada  suhu 1600°C masih berpori [12].
Senyawa  perovskit    BaSnO 3 adalah material semikonduktor bertipe-n  dengan  celah  pita  3,1  eV. Telah dilaporkan secara luas mengenai  sifat  dielektrik,  termal,  dan fotokatalitik BaSnO 3 . Elektron
terfotogenerasi  dapat  diinjeksikan  ke dalam  pita  konduksi    BaSnO 3
dari (Bu 4 N)(Ru)(dcbpyH) 2 (NCS) 2 (N719)
tereksitasi  karena  adanya  kesesuaian antara  tingkat  energi  antara  molekul pewarna  tereksitasi  dan  pita  konduksi BaSnO 3 , sehingga memungkinkan diaplikasikannya  BaSnO 3 pada  Dye-
Sensitized Solar Cells (DSSC). Material BaSnO 3 juga banyak
diaplikasikan  dalam  dunia  industri, salah  satunya  adalah  sebagai  sensor sinyal  multifungsi  untuk  mendeteksi temperatur,  kelembaban,  dan  gas. Oksida  BaSnO 3 dapat  digunakan untuk  mendeteksi  gas    H 2 ,  NO,  CO,
dan CH 4
. BaSnO 3 dapat juga digunakan  untuk  membuat  kapasitor multilayer  dan  kapasitor  pembatas lapis [8]. Beberapa metode telah digunakan  untuk  sintesis  senyawa Sr x Ba 1-x SnO 3 , seperti metode kompleks  polimerisasi  [11],  metode keramik [4], dan metode fluks [7].
BaSnO 3 dapat diaplikasikan sebagai  sensor  gas.  Tipe  sensor  gas
dapat  dibedakan  menjadi  dua  tipe, yaitu  sensor  zat  padat  dan  sensor katalitik.  Sensor  katalitik  mendeteksi gas  dari  hasil  pembakaran,  sebagai contoh  gas  bereaksi  dengan  material dari  pembentukan  campuran  tertentu. Pembentukan campuran mengkonfirmasikan  adanya  partikel gas.  Sedangkan  sensor  zat  padat lebih  berumur  panjang.  Sensor  ini lebih  cocok  digunakan  untuk  adsorpsi material yang mempunyai area permukaan luas. BaSnO 3 dapat digunakan  untuk  mendeteksi  gas, seperti gas H 2 , NO, CO, CH 4 dan gas- gas  yang  lain.  BaSnO 3 dapat  juga digunakan  untuk  membuat  kapasitor multilayer  dan  kapasitor  pembatas lapis [8].
Logam stronsium jarang digunakan  secara  komersial,  dan senyawaan stronsium hanya
digunakan  di  dunia  industri  [10]. Namun dalam beberapa dekade terakhir  ini,  para  ahli  mulai  meneliti kegunaan  senyawa  dari  unsur  ini. Salah satu senyawaan stronsium yang sekarang  mulai  banyak  diteliti  adalah stronsium  stannat.  SrSnO 3 memiliki sifat  semikonduktor  dan  dielektrik, serta  bermanfaat  sebagai  sensor kelembaban,  kapasitor,  fotokatalis, baterai  ion  Li  dan  yang  lainnya.  Baru- baru ini senyawa MSnO 3 (M = Sr, Ca) lapis  tipis  dapat  dibuat  dengan menggunakan  metode  deposisi  atom- atom dalam larutan kimia seperti pada R-Al 2 O 3 , C-Al 2 O 3 (R atau C- safir) dan 100-SrTiO 3 (STO)  kristal  tunggal menggunakan teknik spin-coating yang  dikarakterisasi  menggunakan difraksi  sinar-X,  Field    Emission Scanning    Electron    Microscopy,    and photoluminescence (PL) Spectroscopy [1]. Sintesis SrSnO 3 dapat dilakukan secara konvensional seperti dengan  cara  kopresipitasi,  reaksi hidrotermal,  serta  polimerisasi  diikuti
dengan reaksi padat dan pada suhu di atas 1200°C [11]. Presipitasi senyawa hidrat  SrSn(OH) 6 dengan  media  air diikuti  dengan  pemanasan  950°C selama 14 jam menghasilkan senyawa SrSnO 3 anhidrat [5]. Adanya kesamaan struktur kristal  BaSnO 3 dan  SrSnO 3 serta ukuran ion logam Ba 2+ dan Sr 2+ , maka variasi  senyawa  Sr x Ba 1-x SnO 3 dapat disintesis  dari  campuran  BaSnO 3 dan SrSnO 3 . Pola XRD dari BaSnO 3 murni, SrSnO 3 dan  sampel  dari  komposisi Sr x Ba 1-x SnO 3 dengan  x  =  0,  0,25,  0,5, 0,75,  dan  1.  Beberapa  metode  telah digunakan untuk mensintesis senyawa Sr x Ba 1-x SnO 3
, seperti metode kompleks  polimerisasi  [11],  metode keramik  [4],  dan  metode  fluks  [7]. Metode  yang  akan  digunakan  dalam sintesis  Sr x Ba 1-x SnO 3 pada  penelitian ini  adalah  metode  keramik,  karena metode
ini paling sederhana
dibandingkan  metode  lain  serta  lazim digunakan untuk sintesis larutan padat yang  dilakukan  pada  temperatur  lebih dari  1000 o C.  Selain  itu,  metode keramik juga lebih mampu mengontrol keadaan stoikiometriknya
karena
dalam  proses  preparasinya,  reaksi akan terus berlangsung sebagai reaktan  yang  tersebar  ke  antarmuka dua  padatan  yang  akan  berjalan dengan  cepat  sebanding  dengan peningkatan  angka  penyebaran  ion [9].
Senyawa  Sr x Ba 1-x SnO 3 diduga menunjukkan  aplikasi  yang  berguna.
Salah satunya adalah  fotokatalis semikonduktor. Penelitian dan perkembangan fotokatalis semikonduktor  telah  dilakukan  dan diterapkan secara intensif untuk mengatasi  permasalahan  energi  dan lingkungan sejak tahun 1972. Fotokatalis semikonduktor dengan aplikasi yang potensial dalam pemisahan  air,  degradasi  kontaminan beracun, dan untuk solar cell,
merupakan  topik  yang  sangat  penting dalam beberapa tahun ini [2].
Aplikasi  stanat  yang  luas  baik di  dunia  teknik  maupun  industri,  serta sangat sedikit penelitian yang dilakukan  menggunakan  fasa  murni atau larutan padatnya, melatarbelakangi dilakukannya
penelitian  ini;  yaitu  sintesis  dan karakterisasi  senyawa  Sr x Ba 1-x SnO 3 menggunakan metode keramik. Senyawa  hasil  sintesis  dikarakterisasi dengan  XRD  (X-Ray  Diffraction)  dan SEM  (Scanning  Electron  Microscopy). Senyawa Sr x Ba 1-x SnO 3 diharapkan menunjukkan sifat termodinamika,
kesensitifan,
dielektrik dan
semikonduktor  yang  luar  biasa,    serta sebagai  sensor  gas  yang  baik, sehingga  senyawa  tersebut  dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan industri.

## METODE PENELITIAN

## Bahan
Bahan-bahan  yang  digunakan:  SnO 2 , BaCO 3 (merck KGaA), SrCO 3  ( dengan kode  HS  28369200),  akuades,  etanol 96 % dan aseton.

## Peralatan
Peralatan yang diperlukan: difraktometer  Sinar-X  (XRD)  powder tipe Shimadzu S6000, Scanning
Electron  Microscopy  (SEM),  oven, tungku pemanas (muffle furnace) 1300 Barnstead Thermolyne,
neraca analitik, molten, krus alumina.

## Prosedur kerja
Sintesis Sr x Ba 1-x SnO 3 Sintesis  Sr x Ba 1-x SnO 3 dilakukan dengan  cara  sejumlah  stoikiometrik
SrCO 3 ,  BaCO 3 dan  SnO 2 dicampur dan  ditumbuk  dengan  mortar  dan pestle  hingga  homogen.  Selanjutnya campuran homogen Sr x Ba 1-x
SnO 3 dengan  variasi  x  0/1,0;  0,1/0,9; 0,25/0,75; 0,50/0,50; 0,75/0,25; 0,90/0,10;  dan  1,0/0  dikalsinasi  dalam muffle pada temperatur 700°C, 800°C, 900°C,  dan  1100°C  masing-masing selama  12  jam,  dengan  disertai penggerusan  dalam  mortar  sampai halus  setelah  pendinginan  di  antara tahapan  pemanasan.  Pada  kalsinasi ini  diharapkan  sampel  telah  menjadi Sr x Ba 1-x SnO 3 dengan kemurnian tinggi. Karakterisasi Sr x Ba 1-x SnO 3 ilakukan dengan Difraktometer Sinar-X (XRD)  Zhimadsu  S6000  memakai radiasi  Cu  K α monokromatik  dengan panjang gelombang ( λ ) 1,5406 Å pada kisaran  2 θ antara  5 o sampai  90 o ,  dan Scanning Electron Microscopy (SEM).
Analisis Data Teknik  analisis  data  dilakukan dengan cara mengkarakterisasi senyawa Sr x Ba 1-x SnO 3 dengan
Difraktometer  Sinar-X  (XRD)  tipe Shimadzu  6000  serta  mengamati bentuk kristal dengan Scanning Electron  Microscopy  (SEM).  Data difraksi  sinar-X  (XRD)  dikumpulkan menggunakan Difraktometer Shimadzu  S6000  memakai  radiasi  Cu K α
monokromatik  dengan  panjang gelombang  ( λ )  1,5406 Ǻ pada kisaran 2 θ antara  5 o sampai  90 o .  Berdasar hasil pengukuran dengan
Difraktometer  Sinar-X  dibuat  diagram dengan menggunakan program Rietica  dengan  tujuan  untuk  analisis struktur kristal. Spektra hasil pengukuran dibandingkan dengan spektra standar ICSD (Inorganic Crystal Structure Database), sehingga dapat diketahui apakah senyawa yang dipreparasi.

## Hasil dan Diskusi
Karakterisasi Senyawa Sr x Ba 1-x SnO 3 dengan XRD
Reaksi yang terjadi pada sintesis senyawa  Sr x Ba 1-x SnO 3 adalah
1-x BaCO 3 (s)  +  x  SrCO 3 (s) + SnO 2 (s)
Sr x Ba 1-x SnO 3 (s)
Sampel  yang  diperoleh  dengan metode  keramik  berupa  serbuk  halus berwarna  putih  kekuningan  untuk  x  = 0,00  –  0,25,  padatan  berwarna  abu- abu  untuk  x  =  0,50  dan x  =  0,75,  dan padatan berubah menjadi agak merah muda  (pink)  untuk  x  =  0,90  dan  x  = 1,00.
Pola  difraksi  dari  hasil  analisis senyawa Sr x Ba 1-x SnO 3 (x = 0,00; 0,10;
0,25;  0,50) dengan  program  Rietica [3] dapat ditunjukkan pada Gambar  1 sampai dengan Gambar 7.
Gambar 1. Pola Difraksi Senyawa BaSnO 3 (rp=19,07; rwp=26,59; GOF=0,5808)
Gambar 2. Pola Difraksi Senyawa Sr 0,1 Ba 0,9 SnO 3 (rp=17,64; rwp=25,53; GOF=0,4480)
Gambar 3. Pola Difraksi Senyawa Sr 0,25 Ba 0,75 SnO 3 (rp=16,64; rwp=24,07; GOF=0,4444)
Gambar 4. Pola Difraksi Senyawa Sr 0,5 Ba 0,5 SnO 3 (rp=13,41; rwp=19,19; GOF=0,3765)
Gambar 5. Pola Difraksi Senyawa Sr 0,75 Ba 0,25 SnO 3 (rp=14,01; rwp=19,26; GOF=0,4466)
Gambar 6. Pola Difraksi Senyawa Sr 0,90 Ba 0,10 SnO 3 (rp=13,55; rwp=18,43; GOF=0,4153)
Gambar 7. Pola Difraksi Senyawa SrSnO 3 (rp=22,24; rwp=37,64; GOF=1,9540)
Data jarak valensi logam dengan oksigen,  parameter  kisi  dan  volum Kristal senyawa Sr x Ba 1-x SnO 3 ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel  1.  Data  Jarak  Valensi  Logam  dengan  Oksigen,  Parameter  Kisi  dan  Volum Kristal Senyawa  Sr x Ba 1-x SnO 3 . No. x pada senyawa Sr x Ba 1-x SnO 3 Parameter kisi (Å) Volum (Å 3 ) Jarak antar ikatan Ba – O (Å) Sr – O (Å) 1. 0,00 4,1301 7,0400 2,9204 2,0651 2. 0,10 4,1214 7,0000 2,9143 2,0607 3. 0,25 4,1115 6,9500 2,9072 2,0557 4. 0,50 4,0960 6,8714 2,8963 2,0480 5. 0,75 4,0717 6,7308 2,8791 2,0359 6. 0,90 4,0548 6,6668 2,8672 2,0274 7. 1,00 4,0497 6,6408 2,8636 2,0249
Pola  XRD  dari  senyawa  Sr x Ba 1- x SnO 3 ( x = 0,00; 0,10; 0,25 dan 0,50 ) hasil  analisis  menggunakan  program Origin  8.5  menunjukkan bahwa  terjadi pergeseran  puncak  ke  arah  sudut difraksi  yang  lebih  tinggi,  yaitu  dari senyawa  BaSnO 3 sampai  dengan senyawa  Sr 0,5 Ba 0,5 SnO 3 .  Hal  ini  dapat terjadi  karena  adanya  substitusi  oleh Sr 2+ yang  lebih  kecil  (1,44 Ǻ )  yang menggantikan  posisi  ion  yang  lebih besar yaitu Ba 2+ (1,61 Ǻ ) [3].
Selain  gambar  pola  difraksi sinar-X masing-masing senyawa, hasil analisis  dengan  program  Rietica  juga berguna untuk mengetahui nilai parameter  kisi,  jarak  antar  ikatan  dan volum  sel  senyawa  hasil  sintesis.
Berdasarkan hasil analisis data dengan program Rietica, bisa didapatkan  juga  besar  sudut  masing- masing  senyawa  yaitu  sebesar  90 o , dimana  sudut α = β = γ .  Besar  sudut yang  sama  untuk  masing-masing senyawa hasil sintesis mengindikasikan bahwa senyawa Sr x Ba 1-x SnO 3 hasil  sintesis  memiliki struktur kubus. Ini diperkuat berdasarkan  survei  literatur  yang menunjukkan  bahwa  senyawa  stanat alkali  tanah  dari  berbagai  variasi
komposisi  logam  (x)  dari  0  sampai 1,00  memiliki  struktur  yang  sama dengan  CaTiO 3 yaitu  struktur  kubus perovskit.  Selain  itu,  bila  melakukan analisis  data  dengan  program  Atoms 50 maka didapatkan struktur senyawa tersebut  adalah  struktur  perovskit juga.
Karakterisasi Senyawa Sr x Ba 1-x SnO 3 dengan SEM
Analisis menggunakan SEM Jeol  JSM  T300  dilakukan  untuk mengetahui  morfologi  dari  senyawa hasil sintesis dengan metode keramik. Di  samping  itu,  dapat  juga  diketahui diameter  partikel  dan  jarak  antarpori pada  senyawa  hasil  sintesis  [6]. Sampel  yang  dikarakterisasi  adalah kristal  BaSnO 3 dan  Sr 0,25 Ba 0,75 SnO 3 , karena kedua sampel tersebut merupakan sampel yang paling bagus di  antara  kristal  yang  lain,  yaitu sampel yang
paling sedikit pengotornya. Sampel yang akan dikarakterisasi  direkatkan  pada  holder secara merata. Hasil analisis senyawa
BaSnO 3 dan
Sr 0,25 Ba 0,75
SnO 3 menggunakan SEM berturut-turut ditunjukkan pada Gambar 8.
a b
c d e f g h
Gambar  8. Mikograf  SEM Senyawa BaSnO 3 , Sr 0,25 Ba 0,75 SnO 3 , Sr 0,75 Ba 0,25 SnO 3 dan SrSnO 3 .
Keterangan: a.  Mikrograf SEM Senyawa BaSnO 3 dengan Perbesaran 500x b.  Mikrograf SEM Senyawa BaSnO 3 dengan Perbesaran 3.500x (b)
c. Mikrograf SEM senyawa Sr 0,25 Ba 0,75 SnO 3 dengan Perbesaran 500 x d.  Mikrograf SEM senyawa Sr 0,25 Ba 0,75 SnO 3 dengan Perbesaran 3.500x e.  Mikrograf SEM Senyawa Sr 0,75 Ba 0,25 SnO 3 dengan Perbesaran 500× f. Mikrograf SEM Senyawa Sr 0,75 Ba 0,25 SnO 3 dengan Perbesaran 3500× g.  Mikrograf SEM dari Senyawa SrSnO 3 dengan Perbesaran 500× h.  Mikrograf SEM dari Senyawa SrSnO 3 dengan Perbesaran 3500×
Hasil karakterisasi senyawa BaSnO 3 dan Sr 0,25 Ba 0,75 SnO 3 menggunakan SEM berupa  gambar  permukaan  dari
kedua  senyawa  tersebut  (Gambar  15 dan  Gambar  16).  Semua  gambar kristal hasil karakterisasi terlihat bahwa  kristal  yang  terbentuk  berpori. Untuk  pori  kristal  BaSnO 3 berkisar antara  1,020  –  3,860 µ m.  Sedangkan ukuran  pori  kristal  Sr 0,25 Ba 0,75 SnO 3 berkisar  antara  0,370  –  2,400 µ m. Diameter  partikel  BaSnO 3 berkisar antara 0,698 – 1,720 µ m dan diameter partikel  Sr 0,25 Ba 0,75 SnO 3 berkisar antara  0,621  –  1,580 µ m.  Mikrograf SEM  senyawa  Sr 0,75 Ba 0,25 SnO 3 dan SrSnO 3 menunjukkan  bentuk  partikel dari senyawa Sr 0,75 Ba 0,25 SnO 3 memiliki distribusi  ukuran  dalam  jarak  0,565 sampai 1,95 µ m, sedangkan senyawa
SrSnO 3 0,754  sampai  1,86 µ m.  Dua sampel  ini  dipilih  untuk  uji  analisis SEM  karena  hasil  analisisnya  dengan XRD  menunjukkan  hasil  yang  paling baik serta pada penelitian sebelumnya,  dua  sampel  ini  belum pernah digunakan untuk analisis.

## Kesimpulan
Senyawa  Sr x Ba 1-x SnO 3 (x  =  0; 0,1;  0,25;  0,50;  0,75;  0,90  dan  1,00) dapat disintesis dengan metode keramik dari prekursor senyawa BaSnO 3 ,  SrSnO 3 dan  SnO 2 dengan perbandingan  mol  yang  stoikiometrik
serta nilai parameter kisi dari senyawa Sr x Ba 1-x SnO 3 (x  =  0;  0,1;  0,25;  0,50; 0,75; 0,90 dan 1,00) semakin menurun dan  senyawa  hasil  sintesis  memiliki struktur berbentuk kubus.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya  kepada  pengelola DIPA  BLU  FMIPA  UNY  yang  telah mendanai penelitian ini.

## PUSTAKA
[1] Alves, M.C.F , Casali, G.P., Pizani,
P.S.,  Longo,  E.,  Souza,  A.G., Guilloux-Viry,  M.,  Bouquet,  V.  and Santos, I.M.G. (2007). Photoluminescence Induced by Epitaxy in Thin Films of MSnO 3 (M=
Ca or Sr) Obtained by CSD.Cidade Universitária,  João  Pessoa,  PB,
Brazil, CEP 58059-900: 582-585 [2]Chen, D. (2008). Effect of Strontium Concentration on Electrical Conduction Properties of Sr- Modified  BaSnO 3 .National  Institute for Materials Science (NIMS) Recent Patents on Nanotechnology (2008): 183-189. [3]Hunter,B.A.(1997).Rietica for Windows version 1.7.7. [4]  Kumar,  A.,  Choudhary,  R.N.P., Singh,  B.P.and  Thakur,  A.K. (2006).Effect of Strontium Concentration on Electrical Conduction  Properties  of  Sr- Modified BaSnO 3 .Ceramics International 32India: 73–83 [5]    Leoni,  M.,  Vivini,  M.,  Nanni,  P., and Buscaglia, V.. (1996). Precipitation of Hydrated SrSn(OH) 6 via  Low  Temperature
Aqueous Media. J. Material Science Letter (15). 1302-1304. [6] Patricia L., dkk. (2009). Penumbuhan  Nanopartikel  Nikel dengan DC Unbalanced Magnetron Sputtering. Jurnal Nanosains  &  Nanoteknologi  ISSN 1979-0880.  Bandung:  Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan ITB. [7]  Ramdas,  B.  and  Vijayaraghavan,
R.  (2010).  Low  Temperature Synthesis  of  Ba 1–  x Sr x SnO 3 (x  = 0–1) from Molten Alkali Hydroxide  Flux.Material  Science, Indian    Academy    of    Sciences. Vol.  33,  No.  1,  February  2010, pp.  75–78. [8]  Shukula,  S.S.  (2011).  Synthesis and Dispersion of Barium Stannate Nanopowders. Department of Ceramic Engineering  National  Institute  of Technology Rourkela [9]  Smart,  L.E.,  and  Moore,  E.A. (2005).  Solid  State  Chemistry  an Introduction Third Edition.London:Taylor  &  Francis Goup
[10]  Stwerka,  A.  (2002).  A  Guide  to The  Elements  Second  Edition. Oxford,  United  Kingdom:  Oxford University  Press
[11] Udawatte, C.P., Kakihana, M. and
Yoshimura, M. (1999).Low
Temperature  Synthesis  of  Pure SrSnO  and  The  (Ba 1-x Sr x )SnO 3 Solid Solution by The Polymerized Complex Method.Center for Materials  Design,  Materials  and
Structures  Laboratory,Solid  State Ionics 128: 217–226. [12]  West,  A.R.  (1984).  Solid  State Chemistry and its Applications.Singapura: John Willey & Sons.